— 972 — 



Рис. 1. 



индивидуумы всегда вытянуты по оси 2 и предст«авляютъ комбинащю сл'Ь- 

 дующихъ простыхъ Формъ: с |0001[, с {000Т|, т {ЮТО}, (л (ОПО}, 

 г |ЮТ1|, г |01ТТ[, ? {01Т1) и <; |10ТТ|, иногда еще {0221), |202Т[ и 

 |1120). Ромбоэдры д и ?' всегда развиты значительно меньше г и т. 



Базоиинакоиды иногда р'^зко различаются по своей Форм^ и размЬ- 

 рамъ: (0001) — больше и им-Ьепь Форму шестиугольника съ равными черезъ 



одну сторонами, а (О О ОТ) — 

 Форму правильнаго треуголь- 

 ника. Неравномерно развиваются 

 иногда и призмы 1 -города \ 1 ОТО ) 

 и {ОНО). Въ такихъ сзучаяхъ 

 кристаллъ и по наружному виду 

 ясно гемиморфный (рис. 8). Осо- 

 бенно р-Ьзкое различ1е призмъ 

 наблюдается у н'Ькоторыхъ кри- 

 сталловъ изъ раствора 2 м. 

 К^ЙО^: 1 м. Ка^ВО^ЛОНзО въ 

 лимонной кислот^Ь. Чередован1е 

 узкой полоски и сильно развитой 

 грани совершенно правильно. Но 

 чапхе эти призматическ1е индиви- 

 дуумы по наружному виду вполн']^ 

 отв'Ьчаютъ классу Х^ЗЬ^сЗР 

 (рис. 1). 



Плоскостью роста такихъ 

 кристалловъ снужитъ или верхн1й 

 ромбоэдръ |10Т1[ или чап1,е 

 положительная призма |1010[, 

 и никогда таковыми не являются нижнш ромбоэдръ |01ТТ| или отрица- 

 тельная призма {О ПО). Эта особенность отм-Ьчена на 15 кристаллахъ по 

 Фигурамъ вытравлен1я и пироэлектрическвмъ свойствамъ: 2^омбоэдръ, являю- 

 щшся плоскостью роста, всегда прилегаетъ къ антилогическому полюсу, а 

 фигуры вытравлетя на призмт роста всегда обращены своей острой частью 

 къ аналогическому полюсу. (См. дальше УН1, 3, 4). 



При кристаллизащи водныхъ растворовъ въ печномъ шкаФу (около 

 60° С.) выд'Ьляются кристаллы той же комбинащи Формъ, но развитые 

 равном-Ьрио по всЬмъ осямъ или же н-Ьсколько сплюснутые по оси 2. Пло- 

 скостью роста ихъ является отрицательный базопинакоидъ 1000Т1. 



